It. FERET. — ADDITION DE POUZZOLANES Al \ MATÉRIAUX d'aGRÉOATIOM 



Sans entrer dans le détail des expériences, qous donnons dans la 

 figure ci-jointe les lois de variation de l'énergie ou aptitude â don- 

 ner des mortiers plus ou moins résistants, de tous les mélanges p 

 sibles d'un même ciment et de six pouzzolanes différentes : l'éne 

 du ciment pur étant représentée par 100, on voit que certains mêlai . 

 ont des énergies supérieures. En général, avec les bonnes pouzzolanes, le 

 mélange à poids égaux a une énergie qui ne diffère guère de celle du 

 ciment pur, mais, sauf avec certains laitiers trempés, en présence desquels 

 la proportion de ciment peut être considérablement réduit.', l'énergie du 

 mélange diminue rapidement quand le poids de ciment s'abaisse au- 

 dessous de la moitié du poids total. 



Pour les ouvrages en mer, on doit essayer de même les divers mêlai 

 au point de vue de leur résistance à la désagrégation chimique, ce qui peut 

 conduire à une proportion toute différente de celle qu'on aurait choisi* 

 uniquement d'après la comparaison des résistances mécaniques. 



Choix de la pouzzolane. — Pour la même raison, les pouzzolanes qui 

 augmentent le plus la dureté des mortiers ne sont pas nécessairement 

 celles qui doivent inspirer le plus de confiance dans les travaux maritimes. 

 Par exemple, les laitiers trempés, auxquels correspondent presque tou- 

 jours les résistances les plus élevées bien que la proportion de chaux qu'ils 

 neutralisent soit relativement minime, doivent, en raison de leur forte 

 teneur en alumine et quoique nous n'ayons aucune preuve expérimentale 

 à l'appui de cette suspicion, inspirer certaines craintes dans le cas où le 

 mortier est destiné à être baigné par l'eau de mer. 



Dispositions pratiques. — Il est essentiel, pour que la pouzzolane puisse 

 développer toute son activité chimique, qu'elle soit réduite en poudre très 

 (ine. Comme, d'autre part, il est très difficile de mélanger convenablement 

 à la main des matières pulvérulentes, le mélange devra se faire par de- 

 procédés mécaniques, par exemple au moyen de cylindres à boulets sem- 

 blables à ceux qu'on emploie dans diverses industries. Il pourra d'ailleurs 

 être fait soit à la fabrique, ce qui présenterait certains inconvénients, en 

 raison de la difficulté pour le consommateur de contrôler les matières em- 

 ployées et les proportions prises, soit, de préférence, sur les chantii 

 mêmes, quand l'importance de ceux-ci justifiera les frais d'une installation 

 spéciale. 



Conséquences économiques. — Il est inutile d'insister sur la grande écono- 

 mie qui résulterait, pour les constructeurs, du remplacement il'- plus de la 

 moitié du ciment entrant dans leurs mortiers par un-' matière qui oecoû 

 rait guère que son prix de transport. Huant aux fabricants de ciment, 



